( 632 ) 

 de vapeurs différentes sans que le poli eût souffert. Chauffé sur une feuille 

 de platine, il prend à peu près les mêmes couleurs de l'acier pour passer en- 

 suite au brun en se couvrant d'une couche d'oxyde. 



» Le poids spécifique a varié dans différents échantillons entre 7,188 

 et 7,206. 



» Il n'est pas attiré par l'aimant, même à l'état de poudre, et n'exerce 

 aucune influence sur l'aiguille magnétique. Les acides l'attaquent vivement. 

 Dans l'acide sulfurique concentré il ne donne à froid qu'un très-faible dé- 

 gagement de gaz qui ne paraît être que de l'hydrogène provenant de l'eau 

 contenue dans l'acide. Chauffé avec le même acide, il produit de l'acide sul- 

 fureux et se dissout. L'acide sulfurique étendu le dissout facilement à la 

 température ordinaire. 



» L'acide nitrique le dissout rapidement. Il en est de même de l'acide 

 hydrochlorique, même étendu de beaucoup d'eau, ainsi que de l'acide acé- 

 tique. 



» Il n'est pas douteux que le manganèse ainsi préparé trouvera des appli- 

 cations dans l'industrie. La grande dureté de ce métal le rend propre à des 

 usages mécaniques. Un fragment de ce métal à angle aigu peut remplacer 

 avec avantage le diamant pour couper le verre et même pour travailler l'a- 

 cier et autres métaux. Les graveurs pourront en tirer parti. Le poli dont il 

 est susceptible paraît le rendre apphcable à des instruments d'optique, 

 comme des miroirs de télescope. Quoiqu'il ne puisse être forgé, il pourra 

 être coulé dans des moules tout aussi facilement que la fonte de fer. Enfin 

 des alliages de ce métal pourraient facilement présenter des propriétés 

 utiles. J'appelle l'attention des fabricants d'acier à ce sujet. En effet, on 

 sait que tous les aciers contiennent de petites quantités de manganèse. On 

 avait même cru pendant quelque temps indispensable d'ajouter des ma- 

 tières contenant ce métal à la poudre de cémentation dans la fabrication 

 de l'acier. La précieuse variété d'acier connue sous le nom de Wootz doit- 

 elle peut-être sa propriété à une pareille addition? Ce n'est que la pratique 

 de l'industrie qui décidera de ces questions. » 



A l'occasion de l'analyse donnée par M. Dumas de'la Note précédente, 

 M. deSenarmoxt annonce que M. Fremy lui a fait part de quelques faits pré- 

 sentant de l'analogie avec ceux de M. Brunner, et demande à l'Académie la 

 permission d'en insérer une courte indication rédigée par l'auteur lui-même. 



NoLe sur le chrome cristallisé et sur ses alliages; par M. E . Fre.my. 



« Le but de mes recherches était d'examiner comparativement le fer, le 



